(488 ) 

 masse solide amorphe, plus ou moins agglomérée, suivant le degré de tem- 

 pérature ancjuel le mélange a été jiorté. 



» Celte séparation physique contribue à la pureté des cristaux et donne 

 le moyen d'étudier les circonstances favorables à leur production, ainsi que 

 les réactions qui peuvent leur donner naissance. Elle permet aussi de dis- 

 cerner quelques-uns des groupements naturels qui peuvent se produire 

 lorsqu'on chauffe dans des conditions déterminées un mélange de silice, de 

 chaux, de magnésie, d'oxyde de fer et d'alumine. Cette question me paraît 

 avoir d'autant plus d'importance, que la silice forme, avec les oxydes pré- 

 cédents, un grand nombre de silicates cristallisés de composition différente. 



» Voici les principaux lésultais obtenus à la suite d'un grand nombre 

 d'essais : 



» i" l^a présence d'une proportion relativement considérable d'alumine 

 dans un mélange de silice, de chaux et de magnésie n'empêche pas la for- 

 mation du pyroxène et du péridot. On peut remplacer dans le mélange 

 l'alumine et une portion de la silice par du kaolin, c'est-à-dire par du sili- 

 cate d'alumine. 



>i Le kaolin pur chauffé avec de la magnésie ou avec de la magnésie et 

 de la chaux à une température suffisamment élevée se dédouble en un sili- 

 cate alumineux, le plus souvent vitrifié, et en silicates cristallisés, péridot ou 

 pyroxène. Il peut arriver que les cristaux obtenus dans ces conditions, 

 ressemblant en cela à un certain nombre de cristaux naturels, contiennent 

 de petites quantités d'alumine. 



M On chauffe avec loo grammes de chlorure de calcium : 



Silice 6 grammes. 



Cliaux 2 » 



Magnésie 2 » 



Sesquioxyde de fer 2 >• 



Alumine i >- 



Après l'opération, le culot de chlorure de calcium contient des cristaux de 

 pyroxène colorés en vert clair, dans lesquels l'analyse, faite sur 6 déci- 

 grammes, ne découvre que des traces d'alumine. Le fond du creuset est 

 recouvert d'un silicate que la fusion a fait passer à l'étal de verre. 

 » En répétant l'expérience avec le mélange suivant : 



Silice 8 grammes. 



Kaolin 2 » 



Chaux 3 " 



Magnésie 2 >/ 



Sesquioxyde de fer 5 » 



